1904. Xo. I. SCHMELZP.-ERNIEP DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 29 



nicht angeben. — nur, dass es unterhalb der abgelesenen Temperatur 

 1150° war, aber andrerseits oberhalb 1000°. 



Bei einem anderen Versuch, mit Entzweischlagen des mit Pyrometer 

 beobachteten Schlackensteins, ergab sich, dass die Kristallisation bei 

 1168° weit vorgeschritten war, dass aber bei dieser Temperatur noch 

 etwas flüssig war. — Die Korrektion mitgerechnet, setzte ich den Kry- 

 stallisations-.£'«</punkt auf rrZj'. 



Bjömeborg Hochofenschlacke, i8ten April 1903. — In der Schlacke 

 ist zuerst ein wenig Olivin auskrystallisiert; später Akermanit. Die 

 Schlacke hat Aciditätsgrad etwa 1.2, führt ungefähr gleich viel Ca wie 

 Mg,MnFi, einige Prozent A/^0^ und ganz wenig MnO, FeO; die Zusam- 

 mensetzung ist annähernd wie die Analysen Xo. 144 — 146. 



Bei dem Versuch zur Bestimmung der Abkühl un,çskur\e wurde das 

 Pyrometer zuerst in den Schlackenstein hineingesteckt, als sich oben 

 eine ganz dicke feste Kruste gebildet hatte, während nur relativ wenig 

 in dem inneren Teil noch flüssig war. — Erste Beobachtung = 1098°; 

 Inflexionspunkt bei etwa 1000°, — ob etwas höher oder etwas niedriger, 

 konnte nicht entschieden werden. 



Zufolge eines direkten Versuches, mit Entzweischlagen des mit Pyro- 

 meter beobachteten Schlackensteins, war die Krystallisation bei 1018" 

 sehr weit vorgeschritten, indem an diesem Punkt nur ganz wenig noch 

 flüssig war. Der Kr\-stallisations-.£"«^punkt darf auf ungefähr I005^ oder, 

 inklusive der Korrektion, auf 10^6° gesetzt werden. 



(Siehe die Tabelle S. 50.) 



Dass der Unterschied zwischen dem *hortsoniaIen (oder beinahe 

 horizontalen) Verlauft der Abkühlungskurve und dem Kr\'staHisations- 

 Endpnvikt — oder, bei Schmelzen, die nur aus einem Mineral, bezw. aus' 

 einem eutektischen Gemische bestehen, dem Erstarrungspunkt — ganz 

 beträchtlich sein muss, folgt aus der benutzten Arbeitsmethode; dies ist 

 oben erörtert worden (s. S. 14 — 18). — Bei \'ersuchen. die unter kon- 

 stanten oder beinahe konstanten Bedingungen ausgeführt sind, so bei 

 den sechs zuerst aufgeführten Experimenten, ist dieser Unterschied an- 

 nähernd derselbe, nämlich 1 10 — 140°. — Bei den Versuchen mit Hoch- 

 ofenschlacken, die unter etwas wechselnden Bedingungen ausgeführt 

 wurden, muss dieser Unterschied mehr wechselnd sein. 



Nachdem die Erstarrung |oder die Abgabe der latenten Schmelz- 

 wärme) abgeschlossen ist, zeigt sich für alle Versuche — gleichgültig 

 ob die Erstarrung in Graphittiegeln oder in Kisten aus dünnem, eisernen 

 Blech geschah, oder die \'ersuche in der Weise ausgeführt wurden, dass 



